鋼

鋼係加咗少少碳嘅鐵。碳含量約莫佔萬分之2到204。碳令到鐵變得更硬，因為碳原子會楔喺鐵晶之間，令鐵晶唔會走位。
鐵喺鋼鐵入面永遠都係主要嘅元素，不過都有好多其他元素可能會存在或者加落去。不鏽鋼，係可以抵抗腐蝕同氧化嘅，通常都有百分之十一嘅鉻。
鐵係鋼嘅基本金屬。視乎溫度，鐵可以呈現兩種晶體形態（同素異形體）：體心立方同面心立方。鐵嘅同素異形體同合金元素（主要係碳）之間嘅相互作用，令到鋼同鑄鐵有各種獨特嘅性質。喺純鐵入面，晶體結構對於鐵原子互相滑動嘅阻力相對較細，所以純鐵係幾有延展性，即係軟身同容易成形。喺鋼入面，少量嘅碳、其他元素，同埋鐵入面嘅夾雜物就起到硬化劑嘅作用，阻止位錯嘅移動。
一般鋼合金入面嘅碳含量可以佔到佢重量嘅百分之二點一四。改變碳嘅份量同埋好多其他合金元素，重有控制佢哋喺最終鋼材入面嘅化學同物理組成（以固溶體元素或者沉澱相嘅形式），就可以阻止令純鐵有延展性嘅位錯移動，從而控制同增強鋼嘅品質。呢啲品質包括硬度、淬火行為、對退火嘅需求、回火行為、屈服強度，同埋最終鋼材嘅抗拉強度。鋼嘅強度比起純鐵嘅強度增加，係通過降低鐵嘅延展性先至有可能做到。
幾千年嚟，鋼都係喺煉鐵爐入面生產嘅，但係佢嘅大規模工業用途，係直到十七世紀，當更有效率嘅生產方法被發明之後先至開始，當時鼓風爐同坩堝鋼嘅生產被引入。之後喺十九世紀中期，英倫出現咗 貝塞麥轉爐煉鋼法 ，然後係 平爐 。隨著貝塞麥轉爐煉鋼法嘅發明，大規模生產鋼嘅新時代開始咗。低碳鋼取代咗 熟鐵 。德國各邦喺十九世紀係歐洲主要嘅鋼鐵生產國。 美國嘅鋼鐵生產中心喺 匹茲堡 、 伯利恆，賓夕法尼亞州 ，同埋 克里夫蘭 ，直到二十世紀後期。而家，世界鋼鐵生產中心喺中國，中國喺2023年生產咗世界鋼鐵嘅百分之五十四。
製程嘅進一步改良，例如 鹼性氧氣煉鋼法 (BOS)，通過進一步降低生產成本同提高最終產品嘅質量，基本上取代咗早期嘅方法。今日，每年生產超過十六億噸鋼。現代鋼材通常通過各種標準組織定義嘅唔同等級嚟識別。現代鋼鐵工業係世界上面最大嘅製造業之一，但同時都係能源同 溫室氣體排放 強度最高嘅工業之一，佔全球排放量嘅百分之八。 然而，鋼都係非常之可以重複使用嘅：佢係世界上回收率最高嘅材料之一，全球嘅 回收率超過百分之六十。

定義同相關材料
睇埋：Steel grades
鋼纜，喺一個煤礦嘅井架
名詞 steel 嘅詞源係嚟自 原始日耳曼語 形容詞 *stahliją 或者 *stakhlijan '用鋼製成嘅'，呢個詞同 *stahlaz 或者 *stahliją '企得穩' 有關。
對於普通碳鋼（鐵-碳 合金 ），鋼嘅碳含量喺重量上介乎百分之零點零二到百分之二點一四之間。碳含量太少會令（純）鐵變得好軟、有延展性同埋弱。碳含量高過鋼嗰啲就會形成一種脆性合金，通常叫做 生鐵 。合金鋼 係指有意加入咗其他合金元素嚟改變鋼材特性嘅鋼。常見嘅合金元素包括：錳 、 鎳 、 鉻 、 鉬 、 硼 、 鈦 、 釩 、 鎢 、 鈷 ，同埋 鈮 。 一啲額外嘅元素，通常被認為係唔受歡迎嘅，喺鋼入面都好重要： 磷 、 硫 、 矽 ，同埋少量嘅 氧 、 氮 ，同埋 銅 。
碳含量高過百分之二點一嘅普通碳鐵合金就叫做 鑄鐵 。用現代 煉鋼 技術，例如粉末冶金成形，係有可能製造出碳含量非常高（同埋其他合金材料）嘅鋼，但係呢啲鋼唔常見。鑄鐵即使喺熱嘅時候都唔係可塑嘅，但係佢可以通過 鑄造 嘅方式成形，因為佢嘅 熔點 比鋼低，而且有良好嘅 鑄造性 。 某啲成分嘅鑄鐵，喺保留熔化同鑄造經濟性嘅同時，可以喺鑄造後進行熱處理，製成 展性鑄鐵 或者 球墨鑄鐵 製品。鋼同 熟鐵 （而家基本上已經過時）係可以區分開嘅，熟鐵可能含有少量嘅碳，但係含有大量嘅 爐渣 。

起源同生產
一個鐵碳 相圖 ，顯示形成唔同相所需嘅條件
白熾 狀態嘅鋼鐵工件，喺 鐵匠 嘅工作室入面
鐵通常喺地球嘅 地殼 入面以 礦石 嘅形式存在，通常係氧化鐵，例如 磁鐵礦 或者 赤鐵礦 。鐵係通過將氧同碳等更易結合嘅化學物質結合嚟去除氧氣，從而從 鐵礦石 入面提取出嚟，然後以二氧化碳嘅形式釋放到大氣入面。呢個叫做 冶煉 嘅過程，最初係應用喺 熔點 較低嘅金屬上面，例如 錫 （熔點約為 250 °C（482 °F） ）同 銅 （熔點約為 1,100 °C（2,010 °F） ），以及佢哋嘅合金青銅（熔點低過 1,083 °C（1,981 °F） ）。相比之下，鑄鐵嘅熔點約為 1,375 °C（2,507 °F） 。 喺古代，少量嘅鐵係以固態方式冶煉嘅，方法係將礦石喺 木炭 火入面加熱，然後用錘將結塊嘅鐵 焊接 埋一齊，喺呢個過程入面擠出雜質。小心啲嘅話，可以通過喺火入面移動鐵塊嚟控制碳含量。同銅同錫唔同，液態或者固態嘅鐵好容易溶解碳。[未記出處或冇根據]
所有呢啲溫度都可以用自 青銅時代 以來使用嘅古代方法達到。由於鐵嘅氧化速率喺超過 800 °C（1,470 °F） 之後會迅速增加，所以冶煉必須喺低氧環境入面進行。使用碳嚟還原氧化鐵嘅冶煉過程，會產生一種合金（ 生鐵 ），佢保留咗過多嘅碳，唔可以叫做鋼。 過量嘅碳同埋其他雜質會喺後續嘅步驟入面去除。[未記出處或冇根據]
通常會喺鐵/碳混合物入面加入其他材料，嚟生產具有所需特性嘅鋼。鋼入面嘅 鎳 同 錳 可以增加佢嘅抗拉強度，令 奧氏體 形式嘅鐵碳固溶體更加穩定， 鉻 可以增加硬度同熔點，而 釩 都可以增加硬度，同時令佢冇咁容易 金屬疲勞 。
為咗抑制腐蝕，至少可以喺鋼入面加入百分之十一嘅鉻，噉樣就可以喺金屬表面形成一層堅硬嘅 氧化物 ；呢種就叫做 不鏽鋼 。鎢可以減慢 滲碳體 嘅形成速度，將碳保留喺鐵基體入面，令 麻田散鐵 喺較慢嘅淬火速率下優先形成，從而產生 高速鋼 。加入 鉛 同 硫 會減少晶粒尺寸，從而令鋼更容易 車削 ，但同時都會令鋼變得更脆同更容易腐蝕。儘管如此，呢啲合金仍然經常喺組件入面使用，例如螺母、螺栓同埋墊圈，喺呢啲應用入面，韌性同埋耐腐蝕性唔係最重要嘅。然而，喺大多數情況下， p區 元素，例如硫、 氮 、 磷 同埋鉛，都被認為係污染物，會令鋼變得更脆，因此喺熔煉過程入面會將佢哋從鋼入面去除。

特性
碳鋼嘅鐵碳相圖，顯示熱處理嘅 A0、A1、A2 同 A3 臨界溫度
鋼嘅 密度 根據合金成分而有所唔同，但通常喺 7,750、8,050 kg/m3（484、503 lb/cu ft） ，或者 7.75、8.05 g/cm3（4.48、4.65 oz/cu in） 之間。
即使喺碳同鐵嘅混合物濃度範圍好窄嘅情況下，都可以形成幾種唔同嘅冶金結構，佢哋嘅特性差異好大。了解呢啲特性對於製造優質鋼材至關重要。喺 室溫 下，純鐵最穩定嘅形式係 體心立方 (BCC) 結構，叫做 α-鐵或者肥粒鐵。佢係一種相當軟嘅金屬，只能夠溶解少量嘅碳，喺 0 °C（32 °F） 時唔超過百分之零點零零五，喺 723 °C（1,333 °F） 時唔超過百分之零點零二一（重量百分比）。碳喺肥粒鐵入面嘅固溶體叫做 肥粒體 。喺 910 °C 時，純鐵會轉變成 面心立方 (FCC) 結構，叫做 γ-鐵或者奧氏體。碳喺奧氏體入面嘅固溶體叫做奧氏體。更開放嘅奧氏體 FCC 結構可以溶解更多嘅碳，喺 1,148 °C（2,098 °F） 時可以達到百分之二點一， （係肥粒體嘅 38 倍）碳，呢個反映咗鋼嘅碳含量上限，超過呢個上限就係鑄鐵。 當碳從鐵嘅固溶體入面析出嚟嗰陣，佢會形成一種非常之硬但係脆嘅材料，叫做滲碳體 (Fe3C)。[未記出處或冇根據]
當碳含量啱啱好係百分之零點八（叫做共析鋼）嘅鋼冷卻嗰陣，混合物嘅 奧氏體 相 (FCC) 會嘗試還原成肥粒體相 (BCC)。碳唔再適合喺 FCC 奧氏體結構入面，導致碳過剩。碳離開奧氏體嘅其中一種方法係以 滲碳體 嘅形式從固溶體入面 析出 ，留低周圍嘅 BCC 鐵相，叫做肥粒體，佢入面溶解咗少量嘅碳。滲碳體同肥粒體同時析出，產生一種叫做 珠光體 嘅層狀結構，因為佢嘅外觀似 珍珠母 而得名。喺過共析成分（碳含量大過百分之零點八）入面，碳首先會以滲碳體嘅形式喺奧氏體 晶界 處析出，直到 晶粒 入面嘅碳含量降低到共析成分（百分之零點八碳），到時珠光體結構就會形成。對於碳含量少過百分之零點八（亞共析）嘅鋼，肥粒體會首先喺晶粒入面形成，直到剩餘成分嘅碳含量上升到百分之零點八，到時珠光體結構就會形成。喺亞共析鋼入面，唔會喺晶界處形成大型嘅滲碳體夾雜物。 以上假設冷卻過程非常之慢，俾咗足夠嘅時間俾碳遷移。[未記出處或冇根據]
隨著冷卻速率嘅增加，碳遷移形成晶界碳化物嘅時間會減少，但係晶粒入面嘅珠光體數量會越來越多，結構會越來越精細；因此，碳化物嘅分佈會更加廣泛，起到阻止呢啲晶粒入面缺陷滑移嘅作用，從而令鋼硬化。喺淬火產生嘅非常之高嘅冷卻速率下，碳冇時間遷移，但係會鎖定喺面心奧氏體入面，形成 麻田散鐵 。麻田散鐵係一種高度應變同受力嘅過飽和碳同鐵嘅固溶體，佢非常之硬但係脆。根據碳含量嘅唔同，麻田散鐵相會呈現唔同嘅形式。喺碳含量低過百分之零點二嘅情況下，佢會呈現肥粒體 BCC 晶體形式，但係喺碳含量較高嘅情況下，佢會呈現 體心四方 (BCT) 結構。奧氏體轉變成麻田散鐵唔需要熱 活化能 。[唔該解釋係乜東東] 成分冇變化，所以原子通常會保留佢哋相同嘅鄰居。
麻田散鐵嘅密度比奧氏體低（佢喺冷卻過程入面會膨脹），所以佢哋之間嘅轉變會導致體積變化。喺呢種情況下，會發生膨脹。來自呢種膨脹嘅內部應力通常以 壓縮 嘅形式作用喺麻田散鐵嘅晶體上面，以 張力 嘅形式作用喺剩餘嘅肥粒體上面，同時喺兩種成分上面都有相當大嘅 剪切應力 。如果淬火處理唔當，內部應力可能會導致部件喺冷卻嘅時候破碎。至少，佢哋會引起內部 加工硬化 同埋其他微觀缺陷。當鋼喺水入面淬火嘅時候，通常會形成淬火裂紋，即使佢哋未必總是可見嘅。

熱處理
内文：Heat treating
有好多種 熱處理 工藝可以用喺鋼上面。最常見嘅係 退火 、 淬火 ，同埋 回火 。
退火係將鋼加熱到足夠高嘅溫度嚟消除局部內部應力嘅過程。佢唔會令產品整體軟化，而只係局部消除材料內部鎖定嘅應變同應力。退火經歷三個階段： 回復 、 再結晶 ，同埋 晶粒長大 。退火特定鋼材所需嘅溫度取決於要達到嘅退火類型同合金成分。
淬火包括將鋼加熱到形成奧氏體相，然後喺水或者 油 入面淬火。呢種快速冷卻會產生一種硬但係脆嘅麻田散鐵結構。 然後將鋼進行回火處理，回火只係一種特殊類型嘅退火，用嚟降低脆性。喺呢個應用入面，退火（回火）過程會將一部分麻田散鐵轉變成滲碳體，或者 球狀體 ，因此佢會降低內部應力同缺陷。結果係鋼會變得更有延展性同抗斷裂性。

生產
内文：Steelmaking
睇埋：List of countries by steel production
用於生產鋼嘅 鐵礦石 球團
當鐵從礦石入面 冶煉 出嚟嘅時候，佢會含有比所需量更多嘅碳。要變成鋼，佢必須重新加工嚟降低碳含量到正確嘅水平，到時就可以加入其他元素。喺過去，鋼鐵廠會將粗鋼產品 鑄造 成 鋼錠 ，鋼錠會儲存起嚟，直到喺進一步嘅精煉過程入面使用，最終得到成品。喺現代化嘅工廠入面，最初嘅產品已經接近最終成分，並且 連續鑄造 成長條板坯，切割同成形為鋼筋同擠壓件，然後進行熱處理嚟生產最終產品。今日，大約百分之九十六嘅鋼係連續鑄造嘅，只有百分之四係以鋼錠嘅形式生產嘅。
然後將鋼錠喺均熱爐入面加熱， 熱軋 成板坯、 鋼坯 或者 鋼坯 。板坯熱軋或者 冷軋 成 金屬薄板 或者鋼板。鋼坯熱軋或者冷軋成鋼筋、鋼條同埋鋼線。鋼錠 (半成品) 熱軋或者冷軋成 結構鋼 ，例如 工字樑 同埋 鐵軌 。喺現代化嘅鋼鐵廠入面，呢啲過程通常喺一條 裝配線 上面進行，礦石進去，成品鋼材出嚟。 有時喺鋼材嘅最終軋製之後，會進行熱處理嚟提高強度；但係，呢種情況相對較少。

古代
煉鐵爐 冶煉，喺 5 世紀到 15 世紀嘅 中世紀
鋼喺古代已經為人所知，並且喺 煉鐵爐 同 坩堝 入面生產。
已知最早嘅鋼鐵生產喺 安納托利亞 （ 卡曼卡雷霍于克 ）嘅一個 考古遺址 入面出土嘅鐵器碎片入面發現，佢哋有將近四千年歷史，可以追溯到公元前 1800 年。
烏茲鋼 喺公元前一千年喺 南印度 同 斯里蘭卡 發展出嚟。 斯里蘭卡 嘅金屬生產基地採用季候風驅動嘅風爐，能夠生產高碳鋼。 印度 喺公元前六世紀已經開始大規模噉用坩堝生產烏茲鋼，係現代鋼鐵生產同冶金術嘅先驅。
英國 喺公元前 490–375 年喺 布羅克斯茅斯山堡 生產高碳鋼， 而 荷蘭 喺公元 2-4 世紀生產超高碳鋼。 羅馬作家 賀拉斯 指出 伊比利亞半島 有鋼製武器，例如 法爾卡塔彎刀 ，而 諾里亞鋼 就俾 古羅馬軍隊 使用。
中國 喺 戰國時期 （公元前 403–221 年）已經有 淬火 鋼， 而 漢朝 （公元前 202 年—公元 220 年）嘅中國人通過將熟鐵同鑄鐵熔合埋一齊嚟製造鋼，從而喺公元 1 世紀生產出碳含量中等嘅鋼。
有證據表明， 坦桑尼亞 西部嘅 哈亞族 嘅祖先早喺 2000 年前就已經用一種複雜嘅預熱過程製造碳鋼，令爐內溫度達到 1300 到 1400 °C。

烏茲鋼同大馬士革鋼
内文：Wootz steel同Damascus steel
喺 南亞 ，喺 泰米爾納德邦 嘅 科杜馬納爾 、 安得拉邦 嘅 戈爾孔達 地區同 卡納塔克邦 、 印度 地區，以及喺 斯里蘭卡 嘅 薩瑪納拉瓦瓦 同德希加哈阿拉坎達地區，都發現咗最早生產高碳鋼嘅證據。 呢種鋼後來被稱為 烏茲鋼 ，大約喺公元前六世紀喺南印度生產，並出口到全球各地。 鋼鐵技術喺公元前 326 年之前已經喺呢個地區存在，因為佢哋喺 桑伽姆泰米爾語 、阿拉伯語同拉丁語文獻入面被提及為世界上最好嘅鋼，當時出口到羅馬、埃及、中國同阿拉伯世界——佢哋稱之為 Seric Iron。 公元前 200 年喺斯里蘭卡東南部蒂瑟默哈拉馬嘅泰米爾貿易公會 ，將一啲最古老嘅鐵器同鋼鐵製品同生產工藝從 古典時代 帶到呢個島嶼。 喺公元 5 世紀， 阿努拉德普勒 嘅中國人同當地人亦都採用咗 哲羅王朝 南印度泰米爾人創造烏茲鋼嘅生產方法。 喺斯里蘭卡，呢種早期嘅煉鋼方法採用咗一種獨特嘅風爐，由季候風驅動，能夠生產高碳鋼。 由於呢項技術係從南印度嘅 泰米爾人 嗰度學返嚟嘅， 印度鋼鐵技術嘅起源可以保守噉估計喺公元前 400–500 年。
烏茲鋼 同 大馬士革鋼 嘅製造，以其耐用性同保持鋒利度嘅能力而聞名，可能係阿拉伯人從波斯學到嘅，而波斯又係從印度學到嘅。 Template:Cns 公元前 327 年， 亞歷山大大帝 從戰敗嘅 老波拉斯 國王嗰度得到嘅獎賞，唔係黃金或者白銀，而係 30 磅鋼。 最近嘅一項研究推測， 碳納米管 被包含喺佢嘅結構入面，呢個可能解釋咗佢一啲傳奇嘅品質，雖然，考慮到當時嘅技術，呢啲品質係偶然產生嘅，而唔係設計出嚟嘅。 自然風被用嚟加熱含有鐵嘅土壤，木材就係燃料。 古代僧伽羅人 能夠從每 2 噸土壤入面提取 1 噸鋼， 喺當時係一個非凡嘅壯舉。喺薩瑪納拉瓦瓦發現咗一個噉樣嘅爐，考古學家能夠像古代人噉生產鋼。
坩堝鋼 係通過喺坩堝入面緩慢加熱同冷卻純鐵同碳（通常以木炭嘅形式）而形成嘅，喺公元 9 世紀到 10 世紀喺 梅爾夫 生產。 喺 11 世紀，有證據表明 宋朝 嘅中國使用兩種技術生產鋼：一種貝爾加馬式方法，生產出質量較差、唔均勻嘅鋼，同埋一種現代 貝塞麥轉爐煉鋼法 嘅前身，佢通過喺 冷風 下重複鍛造嚟進行部分 脫碳 。

現代
英格蘭 謝菲爾德 嘅 貝塞麥轉爐
自 17 世紀以來，歐洲鋼鐵生產嘅第一步就係喺 鼓風爐 入面將鐵礦石冶煉成 生鐵 。[未記頁數] 現代方法最初使用木炭，而家就用 焦炭 ，焦炭已經證明更經濟。[未記頁數][未記頁數][未記頁數]

從條鐵開始嘅製程
内文：Blister steel同Crucible steel
喺呢啲製程入面，由原鐵礦石製成嘅 生鐵 會喺 精煉爐 入面精煉（精煉），生產 條鐵 ，然後條鐵會用喺煉鋼入面。
滲碳鋼 嘅生產，喺 1574 年喺布拉格出版嘅一篇論文入面描述過，並且自 1601 年起喺 紐倫堡 使用。喺 1589 年喺 那不勒斯 出版嘅一本書入面，描述咗一種類似嘅 表面硬化 盔甲同銼刀嘅製程。呢個製程喺大約 1614 年引入英格蘭，並由 巴索·布魯克爵士 喺 1610 年代喺 科爾布魯克代爾 用嚟生產呢種鋼。
呢個製程嘅原材料係條鐵。喺 17 世紀，人們意識到最好嘅鋼嚟自瑞典 斯德哥爾摩 以北地區嘅 礦石地面鐵 。直到 19 世紀，呢個仍然係常用嘅原材料來源，幾乎同呢個製程使用嘅時間一樣長。
坩堝鋼係指喺 坩堝 入面熔化嘅鋼，而唔係經過 鍛造 ，結果佢嘅均勻性更高。以前嘅大多數爐都達唔到足夠高嘅溫度嚟熔化鋼。早期現代坩堝鋼工業源於 本傑明·亨茨曼 喺 1740 年代嘅發明。泡鋼（如上所述製造）喺坩堝或者爐入面熔化，並（通常）鑄造成鋼錠。[未記頁數]

從生鐵開始嘅製程
平爐 ，喺 勃蘭登堡 工業博物館
布拉肯里奇，賓夕法尼亞州 一個電弧爐入面倒出嚟嘅白熾鋼
煉鋼 嘅現代時代始於 1855 年 亨利·貝塞麥 製程 嘅引入，佢嘅原材料係生鐵。 佢嘅方法令佢可以廉價噉大量生產鋼，因此 低碳鋼 開始喺以前使用熟鐵嘅大多數用途入面使用。 吉爾克里斯特-托馬斯製程（或者鹼性貝塞麥製程）係對貝塞麥製程嘅改進，通過用 鹼性 材料襯砌轉爐嚟去除磷。
另一個 19 世紀嘅煉鋼製程係 西門子-馬丁製程 ，佢係對貝塞麥製程嘅補充。 佢包括將條鐵（或者廢鋼）同生鐵共同熔化。
呢啲煉鋼方法俾 1952 年開發出嚟嘅 鹼性氧氣煉鋼法 （BOS）嘅 林茨-多納維茨製程 ， 同埋其他氧氣煉鋼方法淘汰咗。鹼性氧氣煉鋼法比以前嘅煉鋼方法更優勝，因為泵入爐內嘅氧氣限制咗雜質，主要係氮，而以前嘅方法，氮係從使用嘅空氣入面進入嘅， 而且，相對於平爐製程，BOS 製程生產相同數量嘅鋼嘅時間只有十二分之一。 今日， 電弧爐 (EAF) 係一種常見嘅 廢金屬 再加工方法，用嚟製造新鋼。佢哋亦都可以用嚟將生鐵轉變成鋼，但佢哋會消耗大量電能（大約每公噸 440 kWh），因此通常只有喺廉價電力供應充足嘅情況下先至經濟。

工業
睇埋：History of the steel industry (1850–1970)、History of the steel industry (1970–present)、Global steel industry trends、Steel production by country同List of steel producers
截至 2023 年，各國嘅鋼鐵產量（以百萬噸計）
鋼鐵工業通常被認為係經濟進步嘅指標，因為鋼鐵喺基礎設施同整體 經濟發展 入面起著至關重要嘅作用。 喺 1980 年，美國有超過 50 萬名鋼鐵工人。到 2000 年，鋼鐵工人嘅數量已經下降到 224,000 人。
中國同印度嘅 經濟繁榮 導致鋼鐵需求大幅增加。喺 2000 年到 2005 年之間，世界鋼鐵需求增長咗百分之六。自 2000 年以來，幾間印度 同中國 鋼鐵公司已經擴張，嚟滿足需求，例如 塔塔鋼鐵公司 （喺 2007 年收購咗 科魯斯集團 ）、 寶鋼集團 同埋 沙鋼集團 。 Template:Asof ，雖然， 安賽樂米塔爾 係世界上 最大嘅鋼鐵生產商 。
喺 2005 年， 英國地質調查局 表示 中國 係最大嘅鋼鐵生產國，約佔世界份額嘅三分之一；根據調查， 日本 、 俄羅斯 同埋 美國 分別排喺第二、第三同第四位。 鋼鐵嘅龐大生產能力亦都導致大量嘅二氧化碳排放，呢個係主要生產途徑固有嘅問題。
喺 2008 年年底，鋼鐵工業面臨急劇下滑，導致好多削減。
喺 2021 年，估計全球溫室氣體排放量嘅大約百分之七係嚟自鋼鐵工業。 預計呢啲排放量嘅減少將會嚟自主要生產途徑嘅轉變，即係減少使用焦炭，增加鋼鐵回收，同埋應用 碳捕獲同封存 技術。

回收
内文：Ferrous metal recycling
鋼係世界上回收率最高嘅材料之一，全球嘅 回收率 超過百分之六十； 淨係喺美國，2008 年就回收咗超過 82,000,000公噸（81,000,000長噸；90,000,000短噸） ，總體回收率達到百分之八十三。
由於生產嘅鋼多過報廢嘅鋼，回收原材料嘅數量約佔鋼鐵總產量嘅百分之四十——喺 2016 年，全球生產咗 1,628,000,000公噸（1.602×109長噸；1.795×109短噸） 粗鋼，其中回收咗 630,000,000公噸（620,000,000長噸；690,000,000短噸） 。

當代
睇埋：Steel grades
伯利恆鋼鐵公司 喺 伯利恆，賓夕法尼亞州 曾經係世界上面最大嘅鋼鐵製造商之一，直到 2003 年關閉。

碳鋼
内文：Carbon steel
現代鋼材係用唔同嘅合金金屬組合製成嘅，嚟滿足好多用途。 碳鋼 ，簡單噉由鐵同碳組成，佔鋼鐵產量嘅百分之九十。 低合金鋼 係合金化咗其他元素嘅鋼，通常係 鉬 、錳、鉻或者鎳，含量高達重量嘅百分之十，嚟提高厚截面嘅淬透性。 高強度低合金鋼 少量添加（通常少過重量嘅百分之二）其他元素，通常係百分之一點五嘅錳，嚟以適度嘅價格增長提供額外嘅強度。
最近嘅 企業平均燃料效率 (CAFE) 法規催生咗一種新型鋼材，叫做先進高強度鋼 (AHSS)。呢種材料既堅固又有延展性，因此汽車結構可以喺使用較少材料嘅同時，保持佢哋目前嘅安全水平。有幾種商業上可獲得嘅 AHSS 等級，例如 雙相鋼 ，佢經過熱處理，包含肥粒體同麻田散鐵嘅微觀結構，嚟生產一種可成形嘅高強度鋼。 轉變誘導塑性 (TRIP) 鋼涉及特殊嘅合金化同熱處理，嚟穩定通常喺無奧氏體嘅低合金肥粒體鋼入面喺室溫下嘅 奧氏體 嘅含量。通過施加應變，奧氏體會發生 相變 ，變成麻田散鐵，而唔需要額外嘅熱量。 孿晶誘導塑性 (TWIP) 鋼使用一種特定類型嘅應變嚟提高合金加工硬化嘅效率。
碳鋼通常會通過熱浸或者電鍍嘅方式 鍍鋅 ，喺 鋅 入面進行，嚟防止生鏽。

合金鋼
内文：Alloy
鍛造鋼結構件
耐候鋼嘅鏽層
不鏽鋼 含有至少百分之十一嘅鉻，通常會同鎳結合埋一齊，嚟抵抗 腐蝕 。一啲不鏽鋼，例如 鐵素體 不鏽鋼係 磁性 嘅，而另啲，例如 奧氏體 不鏽鋼係非磁性嘅。 耐腐蝕鋼嘅縮寫係 CRES。
合金鋼係普通碳鋼，入面加入咗少量嘅合金元素，例如鉻同釩。一啲更現代嘅鋼包括 工具鋼 ，佢哋合金化咗大量嘅鎢同 鈷 或者其他元素，嚟最大程度噉提高 固溶強化 。呢個亦都允許使用 沉澱硬化 ，並提高合金嘅耐溫性。 工具鋼通常用於斧頭、鑽頭同埋其他需要鋒利、持久嘅刀刃嘅設備。其他特殊用途嘅合金包括 耐候鋼 ，例如 Cor-ten 鋼，佢哋通過獲得穩定嘅鏽蝕表面嚟耐候，因此可以唔噴漆噉使用。 馬氏體時效鋼 係合金化咗鎳同其他元素嘅鋼，但係同大多數鋼唔同，佢幾乎唔含碳（百分之零點零一）。呢個創造咗一種非常之堅固但仍然 有展性 嘅鋼。
埃格林鋼 使用超過十幾種唔同元素嘅組合，以唔同嘅量嚟創造一種相對低成本嘅鋼，用於 掩體剋星 武器。 哈德菲爾德鋼 ，以 羅伯特·哈德菲爾德 命名，或者叫做錳鋼，含有百分之十二到十四嘅錳，當佢被磨損嘅時候，會應變硬化，形成一層非常之硬嘅表皮，可以抵抗磨損。呢種特殊合金嘅用途包括 履帶 、 推土機刀片 邊緣，同埋 救生鉗 上面嘅刀片。

標準
大多數更常用嘅鋼合金都由標準組織分類為唔同嘅等級。例如， 美國汽車工程師協會 有一系列 SAE 鋼等級 ，定義咗好多種類型嘅鋼。 美國材料與試驗協會 有一套獨立嘅標準，佢哋定義咗合金，例如 A36 鋼 ，A36 鋼係美國最常用嘅結構鋼。 日本工業規格 亦都定義咗一系列鋼等級，呢啲鋼等級喺日本同埋發展中國家都得到廣泛使用。

用途
一卷鋼絲絨
鐵同鋼廣泛用於道路、鐵路、其他基礎設施、電器同建築物嘅建造。大多數大型現代建築物，例如 體育場 同摩天大樓、橋樑同機場，都係由鋼骨架支撐嘅。即使係混凝土結構嘅建築物，都會使用鋼嚟進行加固。佢喺 主要家用電器 同 汽車 入面得到廣泛使用。儘管 鋁 嘅使用量有所增長，但鋼仍然係汽車車身嘅主要材料。鋼用於各種其他建築材料，例如螺栓、 釘 同 螺絲 ，以及其他家居用品同炊具。
其他常見嘅應用包括 造船 、 管道 、 採礦 、 海上建築 、 航空航天 、 白色家電 （例如 洗衣機 ）、 重型設備 （例如推土機）、辦公室傢俱、 鋼絲絨 、 工具 ，同埋 裝甲 ，以個人防護背心或者 車輛裝甲 （喺呢個角色入面更廣為人知嘅係 軋製均質裝甲 ）嘅形式。

歷史用途
一把碳鋼刀
喺 貝塞麥轉爐煉鋼法 同其他現代生產技術引入之前，鋼好貴，只係喺冇更平嘅替代品嘅地方先至使用，尤其係 刀 、 剃刀 、 劍 ，同埋其他需要堅硬、鋒利刀刃嘅物品嘅刀刃。佢亦都用於 彈簧 ，包括 時鐘 同 手錶 入面使用嘅彈簧。
隨著更快、更平價嘅生產方法嘅出現，鋼變得更容易獲得，而且平價得多。佢已經取代咗熟鐵，用於好多用途。然而，20 世紀後期 塑膠 嘅普及令呢啲材料喺一啲應用入面取代咗鋼，因為佢哋嘅製造成本同重量都比較低。 碳纖維 喺一啲對成本唔敏感嘅應用入面取代咗鋼，例如運動器材同高端汽車。

扁平材
主要家用電器
磁芯
汽車、火車同輪船嘅內外車身。

低背景鋼
内文：Low-background steel
第二次世界大戰 後生產嘅鋼材 污染 咗 放射性核素 ，因為鋼鐵生產使用空氣，而大氣受到 核武器試驗 產生嘅放射性塵埃污染。低背景鋼，即 1945 年之前生產嘅鋼，用於一啲對輻射敏感嘅應用，例如 蓋革計數器 同 輻射屏蔽 。